一(Fe0+Mn0)and liquid net eircu— Als lation time are respectively 1 600℃.2×10~.15%and 8min,in order to control the end O.02%一0.05%,the adding aluminium amount in RH deoxidation process should be controlled in 0.86~1.53 kg/t. Material Index 150 t RH Refining,Acid Soluble Aluminium Content in liquid,Control,Calculation Model 钢水中Al含量的波动是影响铝脱氧钢水连铸 可浇性和钢产品质量稳定性的重要因素。钢中酸溶 铝含量与铸坯的缺陷存在一定的关系…。许多科 研工作者也对钢中合理酸溶铝含量范围进行了研 真空时间分别控制在13 min和4 min以下,RH精 炼终点炉渣量基本控制在20 kg/t—Fe左右,不同钢 种和工况条件下有所差别。 炉渣的氧化性是RH真空精炼过程控制的重要 方面,一般炉渣中(FeO+MnO)的含量越大,终点钢 水溶解铝含量越低。唐钢RH精炼终点(FeO+ MnO)一般在15%以下,个别炉次偏高,可达20%。 2 究㈣。 本研究在参考炉次的基础上,采用多元线性回 归的数学方法,建立RH精炼终点钢水酸溶铝含量 的计算模型,并通过模型计算,找出影响RH终点钢 水中酸溶铝含量的工艺条件和技术要求。 1 RI-I终点钢水酸溶铝含量计算模型 通过对唐钢现场稳定生产某阶段连续的86炉 2.1计算模型的建立 次RH精炼生产数据进行整理,剔除明显异常值,选 取其中的80炉次实绩值应用于模型的开发,80炉 中部分炉次具体实绩值示于表1。 在参考炉次的基础上,研究采用多元线性回归 的分析方法,得出RH精炼终点钢水酸溶铝含量的 计算模型,见式(1): RH精炼生产工艺 唐钢第一钢轧厂RH是150 t标准双工位真空 装置,采用RH.MFB的顶吹氧工艺技术。对于铝镇 静钢,RH脱碳结束后向真空槽内加入一定量的金 属铝进行脱氧合金化。唐钢RH—MFB工艺的供氧 强度一般控制在1 200~1 800 in3/h,吹氧脱碳和抽 万方数据 第6期 李双江等:150 t RH精炼终点钢水酸溶铝含量的控制 t ?5- 表1部分150 Table 1 RH精炼炉次的生产数据 钢号 SPHF Production data of partial 150 t RH refining heats ao韧 钢号 炉号 2102868 2102869 2202718 2202736 2102923 2102870 2102871 2102944 2102945 2302679 2302680 2302682 2102949 2103173 2103174 2103901 2103902 2202738 2203362 2202737 2103910 2103911 2103912 2103913 2103916 2104580 2104616 2104617 2104618 2203363 2203364 2203365 2104619 [Als]t 0.053 0.057 0.056 0.040 0.057 0.055 0.055 0.024 0.055 0.037 0.057 0.050 0.057 0.037 0.048 0.062 0.052 O.03l 0.05I 0.035 1 590 l 586 1 596 1 56l l 585 l 597 l 599 1 mAI 1.602 2 1.641 3 1.521 7 1.252 6 1.652 2 1.565 2 1.778 9 0.877 8 1.568 4 1.053 2 1.677 8 1.304 3 1.655 6 1.287 2 1.076 1 1.655 6 1.631 6 1.164 8 1.433 3 1.64l 3 1.063 2 1.117 0 oo终 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 2 3 2 2 2 2 3 2 2 T 炉号 2203659 2203660 2203661 2203662 2203663 2203664 2203665 2203785 2203788 2203789 2204290 2204291 2204295 2204296 2103905 2103907 2103908 2102946 2303658 2303659 2303661 [Als]t 0.035 0.036 0.053 0.03l 0.037 0.039 0.058 0.058 0.063 0.048 0.038 0.052 0.058 0.026 0.061 0.034 O.042 1 539 1 560 1 584 1 554 1 570 1 594 1 585 l 595 1 584 1 594 1 553 1 556 1 611 1 550 l 636 l 560 1 562 1 588 l 554 1 613 1 559 mAi 1.172 0 1.638 3 1.515 8 1.0000 1.159 6 1.155 6 1.455 6 1.684 8 1.455 4 1.788 9 1.063 2 1.568 4 oo初 oo终 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T qpHI)2102867 147 147 96 257 158 134 185 142 141 126 154 9l 145 187 139 135 174 149 104 256 165 15l 149 96 87 106 129 140 115 95 230 182 202 220 9.3 8.1 8.5 1.5 4.1 8.3 9.0 3.2 8.2 4.4 8,1 8.1 8.0 3.8 3.1 9.9 8.2 5.2 8.I 4.7 4.1 3.2 8.3 3.3 4.2 4,5 3.3 8.4 8.1 6.3 5.0 4.9 8.2 6.2 153 299 132 94 145 132 95 165 147 192 108 164 155 367 140 174 177 118 169 195 41 4.3 6.7 8.1 5.6 5.0 4.5 9.1 8.1 3.7 8.2 5.6 4.4 8.2 4.2 8.3 3.3 3.2 8.1 3.2 8.2 3.5 564 1 60l l 560 l 598 1 592 l 593 l 537 1 571 1 6lO l 586 l 566 1 60l l 579 l 552 1 540 1 586 l 503 1 551 l 546 l 585 1 596 l 590 l 585 1 586 1 598 l 608 1 587 1.印2 2 1.404 3 1.663 2 1.063 8 1.266 0 1.543 5 1.266 0 1.822 2 0.900 0 0.047 0.05 0.064 0.035 0.043 0.037 0.055 0.04l 0.035 0.034 0.032 O.062 0.056 O.058 1.64l 3 rF 2102947 2102948 2303662 2203657 2203658 2303698 2303699 0.055 0.035 0.034 0.038 0.066 0.035 0.032 0.033 0.032 1 582 1 570 1 564 1 558 1 59l 1 537 1 547 1 553 1 543 1.677 8 1.536 8 1.263 2 1.585 1 184 207 255 289 218 195 288 147 120 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4.1 3.7 1.1 0.3 6.1 7.1 5.4 5.7 5.9 1.010 6 1.000 0 1.010 5 0.877 8 1.655 6 1.478 3 1.357 9 1.739 1 1.297 0 1.782 6 1.788 9 1.800 O 1.340 4 1.637 4 1.180 9 1.105 3 23∞700 2303701 0.046 0.044 0.055 0.054 注:(1)[Als]为RH终点酸溶铝质量分数/%;t为脱碳终点钢水温度/℃;mAl为脱氧合金化加AI量/(kg?t_1)。 (2)ao韧和。o终分别为RH脱碳后和终点钢水氧活度/10_。